350 
S j) ecifi schcs Gewicht Durch zwei Wägungen wurde dasselbe, das eine Mal zu 5,12, 
das andere Mal zu 5,09 bestimmt Zur ersten Wägung wurden .'5,293 Grm. und zur zweiten eine 
ehvas geringere Menge reiner Krystallbruchstücke angewendet Durchschnittlich lässt sich das spec. 
de w. des Polykrases also etwa zu 5,105 annehmen. Das spec. Gew. des Polymignits ist =4,80. 
Verhalten zum Lichte. Die Farbe des Polykrases erscheint, bei darauffallendem Lichte, rein 
schwarz. Vermittelst der Loupe lässt sich beobachten, dass ganz feine Splitter des Minerals mit gelblich 
brauner Farbe durchscheinend sind. Unter dem Mikroskope zeigen sich die einzelnen Körnchen des 
gepulverten Minerals mit gleicher Farbe durchscheinend, dieselben depolarisiren das polarisirte Licht. 
Bei darauffallendem Lichte erscheint der feingepulverte Polykras graubraun gefärbt Der Glanz des 
Pohkrases ist etwas weniger lebhaft «als der des Polymignits, sonst aber von derselben Beschaffenheit 
Verhalten zum Wärme. Wird ein Krystall des Minerals plötzlich einer über dem Koch- 
punkte des Wassers liegenden Temperatur ausgesetzt, so lösen sich kleine Stücke von demselben ab, 
und werden heftig und mit hörbarem Geräusche fortgeschleudert. Der Grund dieser Dekrepitation 
liegt in dem Entweichen von Wasser oder irgend eines anderen flüchtigen Stoffes 5 denn nach Beendi- 
gung dieser Erscheinung ist das Mineral um 1—1,25 Proc. leichter geworden, ohne im Übrigen 
seine Eigenschaften verändert zu haben. Wird ein Stück Polykras dagegen so schnell als möglich 
bis zum Glühen erhitzt, so zeigt es sich, bei kaum eingetretener dunkler Rothgluth, sehr deutlich 
pyrognomlsch, fast in eben so ausgezeichnetem Grade wie der Gaaolinit. Die Eigenschaften des ver- 
glimmten .Minerals werden nun in mehreren wesentlichen Punkten von denen des ungeglühten verschie- 
den gefunden. Am auffallendsten ist die Veränderung, welche die Farbe erlitten hat; während dieselbe 
früher dunkelschwarz war, ist sie nun licht graubraun geworden, ganz ähnlich der Farbe, welche 
das ,u n geglühte Mineral in seinem gepulverten Zustande besass. In Pulverform hat 
d. r geglühte Polykras eine graulich ockergelbe Farbe, und unter dem Mikroskope erscheinen selbst 
die kleinsten Körnchen dieses Pulvers völlig undurchsichtig. Auch der Glanz des geglühten 
Minerals ist verschieden von dem des ungeglühten,- er ist etwas schwächer und weniger metallisch, 
dagegen mehr fettartig geworden. Aach diesen Veränderungen könnte man mit Grund auch eine 
beträchtliche Änderung des specifischen Gewichtes vermuthen; eine solche ist aber, merkwürdig genug, 
ni<hf eingetreten. 3,251 Grm. geglühte Krystallstücke wurden zu einer specifischen Wägung ange- 
W<nd<f, wnhei sich ein spec. Gew. von 5,103 ergab, also genau gleich dem, welches das Mineral vor 
« em Glühen halte. Nach dem Pulvern dieser geglühten Krystallstücke zeigte sich ihr spec. Gew. 
ings etwas erhöht, nämlich =5,20. Einen solchen geringen Zuwachs am spec. Gew. würde 
nun .» »er wahrscheinlich auch hei ungegliiliten Krystallen erhalten, wenn man dieselben vor der Wä- 
g ,|r, g pulverte. Bei starker Rothglühkitze ist der Polykras nicht schmelzbar. 
Verhalten vor dem Löthrohre. In Borax aufgelöst, ertheilt das Mineral demselben in 
! lVi ' ntlcn F,amme cine ffelbc, in der reducirenden Flamme eine gelbbraune bis braune Farbe, 
f ' ,TCS ” crm tHe Deduktion mit Zinn auf Kohle geschieht. Die Phosphorsalzperle zeigt 
7 T ?r , : ren(,ei1 Fcuer selh hlS S eIbbraun > nach der Abkühlung grünlich bis schmutzig grün: 
u, "‘ n ‘ »« wndclt, nimmt sie eine dunkle, unbestimmbare Farbe an, ganz ähnlich der, welche der 
sl7 7 ^ en(Iorfrs Ann * Bd. L, S. 150) unter diesen Verhältnissen zeigt. Mit Soda und 
| ' ' r laünblecb erhitzt, giebt das Mineral keine Spur von Manganreaktion ; eben so wenig 
,JW * S,C,, . 01,1 Sod » «rf Kohle ein Metallkorn daraus redneiren. * 
Hi Cn b c iT cn Säuren. Aon erhitzter Salzsäure wird der feingepulverte Polykras nur 
ILLr'r '' 1'/°-“' 7-T U "'“” cb “ir <les ergab folgende 
geringen Xbtn'T IT ' «"»»* ««*5«, -b» 
b von Thonerde und Spuren von Kalkerde und Talkerde, vielleicht auch von 
einer 
1 
